ET h\ TEMPERATL'nE DE L ACIER. 



399 



10, 11 et 12 furent chauffés au rouge cerise vif, puis placés paral- 

 lèlement à l'aiguille d'inclinaison pendant toute la durée de leur re- 

 froidissement , les uns a|)puyés contre des plans convenablement 

 inclinés , les autres maintenus en leur milieu à l'aide de pinces. 

 Ils se sont refroidis dans une position telle que 7, 9 et 12 avaient leur 

 extrémité T tournée vers le sud, tandis que 8, 10 et 11 avaient T 

 tournée vers le nord. — Placés sous le pendule, ils donnent les ré- 

 sultats suivants : 



TABLEAU XXXIV. 



liari'caiix 



U tourné vers le nord 



durée 

 d'une oscill. 



intensité 



T tourné vers le nord 



durée 

 d'une oscill. 



intensité 



/ 

 8 

 9 



10 

 11 

 12 



4",i5 

 4",27 

 4",50 

 4",30 

 4",35 

 4",45 



0,12 



0.10 

 0,06 



4", 32 



4",50 

 4",30 

 4",47 

 4",51 

 4", 35 



0,09 

 0,10 



0,06 



On voit que tous les barreaux, dont l'état magnétique, avant cette 

 dernière opération, se trouve représenté dans le tableau XXXHI, ont 

 leurs pôles maintenant intervertis : c'est-à-dire que le refroidisse- 

 ment lent a produit le même effet que le refroidissement brusque 

 dans l'eau. Il est cependant à remarquer que la polarité est moins 

 prononcée dans le tableau XXXIV. L'oscillation est môme parfois 

 un peu inférieure à 4", 50, alors que le barreau est dans une position 

 telle que ses pôles devraient repousser ceux de l'aiguille qui sont les 

 plus voisins. Il semble encore ici, que le pôle sud du barreau est 

 moins énergique que le pôle nord. 



Vingt-quatre heures après les expériences du tableau XXXIV, les 

 barreaux 7, 8 et 9 ont été examinés de nouveau. Leur polarité n'a- 

 vait pas changé de sens, l'intensité magnétique était un peu affaiblie. 



59. Il restait enfin à examiner l'influence du refroidissement dans 

 une direction perpendiculaire au méridien magnétique. — Les bar- 

 reaux furent chauffés au rouge cerise, puis trempés horizontalement 

 et perpendiculairement à la direction de l'aiguille de déclinaison. Dans 



